SÉANCE DU 2 JUIIJ,ET 1906. 49 



En résumé, la méthode de la résistance électrique m'a permis de c!éler- 

 miner, pour les cinq échantillons étudies, les points critiques suivants : 



I. II. III. IV. V. 



A, » 670" 695° . 



Aj -75" 7S0" 740" 73o''-77o" 73o"-70o'' 



A3 880° 890" 790° ' 



CHIMIE MINÉRALE. — Sotubililé (lu carbone dans le carbure de calcium. 

 Note de M. H, Mokei. Kahn, présentée par M. H. Moissan. 



Les carbures de calcium industriels renferment toujours une certaine 

 quantité d'impuretés parmi lesquelles on trouve toujours du graphite. 

 Du reste M. Moissan a démontré, tlès le début de ses recherches sur le cal- 

 cium, que ce composé fondu dissolvait du carbone et l'abandonnait ensuite 

 sous forme de graphite ('). Dans les produits industriels la proportion de 

 graphite est essentiellement variable suivant les provenances; il était donc 

 à prévoir que le mode de formation du carbure exerçait une influence sur 

 la proportion de carbone dissous. De plus, en comparant ces faits à ceux 

 de la dissolution du carbone dans les produits préparé.s en |)résence tl'nn 

 excès de charbon, on pouvait penser que le carbure de calcium, porté à 

 une température de plus en plus élevée en présence d'un grand excès de 

 carbone, pouvait en dissoudre, en quantités variables, suivant les condi- 

 tions de la réaction. C'est ce |)oint que nous avons voulu étudier. 



Solubilité du carbone dans le carbure de calcium. — Nous avons répété à 

 cet effet l'expérience primitive de M. Moissan et nous avons chauffé au 

 four électrique un mélange de 120*^ de chaux de marbre et 70"* de charbon 

 de sucre. Dans une première série d'expériences nous avons chauffé un 

 poids donné de carbure, 200^ environ, pendant un temps constant, mais 

 avec des intensités variables. Le carbure obtenu était cristallisé et à reflels 

 mordorés. Il a été attaqué par l'eau ; le résidu était lavé aux acides purs 

 chlorhydrique, azotique et fluorhydrique, puis soigneusement lavé à l'eau. 

 Dans ces conditions on obtenait du graphite ne renfermant comme impt;- 

 reté qu'une quantité variable mais très faible de siliciur(; de carbone (-), 



(') II. Moissan, Préparation au four électrique d'un carbure de calcium cristal- 

 lisé, profiriétés de ce nou^'eau composé {Comptes rendus, t. (AVIIL i^94i P- 3oi). 



(^) Le silicium qui a fourni ce silioiure de carbone provient des iiiipnretés des élec- 

 trodes et du creuset. 



C. R., .906, 2' Semestre. (T. CXLHI, N" 1.) 7 



